VAN BINAIRE METAALLEGEERINGEN. 



55 



Platina-Bhodium 900 Pt en 100 Rh. Gewicht circa iy 2 KG. 



(Fig. 42.) 



Het is wel te betreuren dat uit deze resultaten niet meer niet 

 zekerheid omtrent de liquatie dezer legeeringen is af te leiden; 

 zij hadden daartoe met grooter volledigheid moeten zijn verricht, 

 bij een grooter aantal proeven en eene gewijzigde afkoel ings- 

 methode. Dit treft te meer omdat slechts bij uitzondering proef- 

 nemingen van dezen aard met zulk materiaal op zoo groote schaal 

 kunnen worden uitgevoerd. 



Goud- Aluminium. Deze legeeringen zijn van de vorige in zooverre 

 onderscheiden dat hier de volledige stolfiguur wel bekend is. De 

 proeven van Matthey waren de volgende: 



I. 100 Au en 900 Al. Gewicht 

 circa 1 KG. Samenstelling in at. 



Au 90 9 



/ ± 1.5 Au, 08.5 Al. (Fig. 43). 



Au 93 5. 



AuôO-2 



Au l07-5> 



iU 76 1 Au 72 



• • 





Au 77-1 



IkulOl 



Auur- ^116-5 



f Aul)3ô 



AuW-5 





Fier. 43. 





II. 900 Au en 100 Al. Ge- 

 wicht circa 4 ] / 2 KG. Samenstel- 

 ling in at °/ +55 Au, 45 Al. 

 (Fig. 44). 



III. 7 KG Au en 214 Al, Ge- 

 wicht(?) Samenstelling ongeveer als 

 de verbinding Au Al 2 (Fig. 45). 



Nadat elk der gegoten en be- 

 koelde bollen vertikaal was doorgezaagd werden de zijvlakken be- 

 schreven als volgt: bij I wit, smeedbaar, benedengedeelte purper- 

 gespikkeld. 



II. Wit, bros, de geheele massa 

 purper-gevlekt; van de onderzijde 

 tot aan het midden omhoog een 

 pyramide-vormige massa van witte 

 kristallisatie met een van 't overige 

 afwijkend uiterlijk. 



III. Geheel purper-kleurig en 

 bros. 



Trachten wij de liquatie-uitkom- 

 sten nog in verbinding te bren- 

 gen met de stolfiguur gegeven door Heycock en Neville l ). Uit 

 deze laatste (Fig. 46) volgt voor geval I (1.5 at. °/ Au) dat de 

 stolling bij 675° begon onder afscheiding van purper-gekleurd 



Au883: 



Au 064-3 



') Phil. Trans. 194 201 (1900). 



